## PENGARUH PENCAMPURAN SEMEN TERHADAP KUAT GESER TANAH LEMPUNG LAMPOH KEUDE
Muhammad Zardi 1 , Mukhlis 2
1), 2) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Abulyatama Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar, email: mr_zardi@yahoo.com
Abstract: The aim of the tests was to investigate the influence of cement on clay of Lampoh Keude Village Kuta Baroe district Aceh Besar district. Results to be seen is parameters  of  shear  angle  (ø)  and  cohesion  (c)  of  the  direct  shear  test.  Normal stress to be given to direct shear test is 0.305 kg/ cm 2 , 0.634 kg  cm 2 and 1.293 kg
/cm 2 with  optimum  moisture  content  obtained  23.15%  and  the  dry  volume  weight 1.438 gr /cm 2 . This study tested three samples for each percentage mixture of 0%, 4%,  8%,  12%  and  16%  with  one  day  curing  period.  The  amount  of  specimen without  cement mixture was made of 3 specimens and without cement  mixture was made of 12 specimens for 3 repetitions testing. Soil testing in the lab include testing the  physical  properties  of  the  native  land,  the  mechanical  properties  of  the  native land  and  land  with  a  cement  mixture.  Based  on  the  testing    of  the  physical properties  of  the  native  land,  AASHTO  classifying  soil  in  group  A-7-6  (11)  and USCS classifying soil as a silt and clay in CH group. The addition of cement shows the stability of direct  shear tests  with increases of   cohesion (c) and friction angle (ø)  is  0%  cement  is  c  =  0.797  kg/cm 2 and    ø  =  31.45 o ,  4%  cement  is  c  =  1.326 kg/cm 2 , ø = 36,22 o , 8% cement is c = 1.529 kg/cm 2 and  ø = 38,55 o , 12% cement is c=  1.950  kg/cm 2 ,  ø  =  38,11 o and  16%  cement  is  c  =  2.084  kg/cm 2 ,  ø  =  39,01 o . Direct shear test results by mixing cement on clay showed an increase cohesion (c) and friction angle (ø) parameters.
Keywords : clay, cohesion, friction angle, direct shear.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semen terhadap tanah lempung  Desa  Lampoh  Keude  Kecamatan  Kuta  Baroe  Kabupaten  Aceh  Besar. Hasil  yang  ingin  dilihat  adalah  parameter  sudut  geser  (ø)  dan  kohesi  (c)  dari pengujian  geser  langsung  ( direct  shear  test ).  Tegangan  normal  yang  diberikan untuk  pengujian  geser  langsung  adalah  0,305  kg/cm2,  0,634  kg/cm2  dan  1,293 kg/cm2 dengan kadar air optimum yang diperoleh 23,15% dan berat volume kering 1,438 gr/cm2. Adapun dalam penelitian ini diuji  tiga sampel untuk masing-masing persentase campuran 0%, 4%, 8%, 12% dan 16% dengan masa pemeraman 1 hari. Benda uji tanpa campuran semen dibuat 3 buah dan dengan campuran semen dibuat 12  buah  untuk  3  kali  pengulangan  pengujian.  Pengujian  tanah  di  laboratorium meliputi pengujian sifat fisis tanah asli, sifat  mekanik tanah asli dan  tanah dengan campuran  semen.  Berdasarkan  pemeriksaan  sifat  fisis  tanah  asli,  AASHTO mengklasifikasikan  tanah  dasar  sebagai  tanah  berlempung  dalam  kelompok A-7-6 (11)  dan  USCS  mengklasifikasikan  tanah  dasar  sebagai  tanah  lanau  dan  lempung dalam kelompok CH. Penambahan pencampuran semen memperlihatkan kestabilan tanah  dari  uji  geser  langsung  dengan  peningkatan  kohesi  (c)  dan  parameter  sudut geser  (ø)  yaitu  0%  semen  sebesar  c  =  0,797  kg/cm 2 dan    ø  =  31,45 o ,  4%  semen sebesar c = 1,326 kg/cm 2 dan ø = 36,22 o , 8% semen sebesar c = 1,529 kg/cm 2 dan ø= 38,55 o , 12% semen sebesar c= 1,950 kg/cm 2 dan ø = 38,11 o , 16% semen sebesar c=  2,084  kg/cm 2 dan  ø  =  39,01 o .  Hasil  pengujian  geser  langsung  dengan pencampuran semen pada tanah lempung menunjukkan adanya peningkatan kohesi (c) dan parameter sudut geser (ø).
Kata kunci : tanah lempung, kohesi, sudut geser, direct shear.

## ISSN 2407-733X E-ISSN 2407-9200 pp.  129-140

## Jurnal Teknik Sipil Unaya
Tanah  mempunyai  kaitan  erat  dengan perencanaan  suatu  struktur  bagian  bawah kontruksi,  seperti  struktur  jalan  raya, bangunan,  lapangan  terbang,  dan  berbagai aplikasi lainya. Kestabilan struktur bangunan bawah  ikut  menentukan  kestabilan  struktur bangunan  diatasnya.  Untuk  itu  banyak  hal yang menarik untuk dipelajari tentang prilaku kekuatan tanah bawah kontruksi.
Salah  satu  yang  harus  diperhatikan dalam  pemilihan  bahan  kontruksi  terhadap tanah  adalah  kuat  gesernya.  Kekuatan  geser tanah (shear  strength  of  soil) yaitu kemampuan massa tanah dalam mempertahankan  struktur  butirannya  yang disebabkan oleh gaya luar, baik berupa gaya tekan maupun gaya tarikan.
Kekuatan  geser  tanah  tergantung  pada parameter kekuatannya yaitu sudut geser  ø) dan  nilai  kohesi  (c).  Kuat  geser  tanah dipengaruhui  oleh  beberapa  faktor  seperti angka pori, ukuran butiran dan kadar air.
Pada beberapa kasus sering dihadapkan pada pemakaian tanah sebagai material bahan timbunan  badan  jalan  (tidak  memenuhi persyaratan)  seperti  tanah  lempung  kadar tinggi. Tanah jenis ini selain daya dukungnya relatif  rendah  juga  mempunyai  sifat mengembang  ( swelling )  yang  cukup  besar bila jenuh air, oleh karena itu perlu ada usaha untuk  memperbaiki  daya  dukungnya  bila harus  dijadikan  bahan  kontruksi.  Salah  satu upaya  yang  bisa  dilakukan  yaitu  dengan menambahkan  bahan  stabilisasi  terhadap tanah asli berupa semen.
Sehubungan  dengan  banyak  kegunaan
bahan tersebut, maka banyak hal yang harus diselidiki,  terutama  diketahui  sifat-sifatnya dan  kemampuan  bahan  tersebut.  Sifat-sifat tanah  yang  ditinjau  ialah  sifat  fisis  dan  sifat mekanis.  Data  sifat  fisis  dipakai  untuk mengelompokkan  tanah  dalam  suatu  sistem klasifikasi,  sedangkan  sifat  mekanis  antara lain  untuk  mengetahui  sifat  kepadatan    dan kekuatannya.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  parameter  sudut  geser  (ø)  dan nilai  kohesi  (c).  Hasil  penelitian  ini diharapkan  bisa  diperoleh  perbandingan dalam  pencampuran  tanah  lempung  dengan bahan-bahan  stabilisasi  yaitu  semen.  Tanah yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah tanah  lempung  yang  berasal  dari  Desa Lampoh  Keude  Kecamatan  Kuta  Baro Kabupaten Aceh Besar. Tanah yang terdapat ditempat  ini  sebagian  besar  mengandung lempung.

## KAJIAN PUSTAKA

## Klasifikasi Tanah
Umumnya,  penentuan  sifat-sifat  tanah banyak dijumpai dalam masalah teknis yang berhubungan  dengan  tanah.  Hasil  dari penyelidikan  sifat-sifat  ini  kemudian  dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  masalah- masalah tertentu seperti, penetuan penurunan bangunan,  penetuan  kecepatan  air  yang mengalir  lewat  benda  uji  guna  untuk menghitung  koefisien  permeabilitas,  dan untuk mengevaluasi tanah yang miring.
Menurut Bowles (1993) bahwa penentuan  jenis  tanah  atau  klasifikasi  tanah
berdasarkan  pemakaian  lebih  memadai  bagi keperluan  teknik.  Hal  ini  disebabkan  karena dasar  klasifikasi  memperhitungkan  sifat-sifat fisis  tanah  disamping  persentase  ukuran butiran.  Tanah  dapat  diklasifikasi  secara umum  sebagai  tanah  kohesif  dan  tidak kohesif atau berbutir halus dan berbutir kasar. Metode  yang  paling  umum  digunakan sebagai  dasar  klasifikasi  dalam  mekanika tanah  adalah  sistem  klasifikasi  AASHTO (American  association  of  state  highway  and transportation Official) dan sistem klasifikasi USCS (Unified  Soil  Clasification system) .
Kedua  sistem  tersebut  mengelompokkan tanah  berdasarkan  distribusi  ukuran  butiran dan batas-batas Atterberg.

## Sistem Klasifikasi Tanah AASTHO
Pemberiaan  sebutan  kelompok  tanah menurut  klasifikasi  ini  adalah  berdasarkan ukuran butir butirannya.
Hal  ini  dikemukakan  oleh Hold dan Konvacs (1981), bahwa  tanah  terbagi  atas beberapa jenis yaitu:
 Berangkal  ( baulders )  diameter  lebih besar  75 mm;
 Kerikil ( gravel ) diameter 2 mm sampai dengan 75 mm;
 Pasir  Kasar  ( coarse  sand )  diameter
0,425 mm s/d diameter 2 mm;
 Pasir  halus  ( fine  sand )  diameter  0,075 mm s/d 0,425 mm, dan
 Lanau  lempung  ( silt  clay )  diameter butiran  yang  lolos  saringan  no.200
(diameter 0.075 mm).
Tabel 1. Klasifikasi sistem AASTHO

## Sumber: Hary Christady Hardiatmo (2006)
Pertimbangan lain secara umum terbagi menjadi  2  kelompok  yang  besar,  kelompok pertama adalah kelompok granular materials (bahan-bahan  yang  berbutir  kasar),  tanah
yang butir halusnya (lolos saringan no. 200) paling maksimal 35% dari berat keseluruhan massa  tanah  itu.  Kelompok  tersebut  terdiri dari jenis-jenis A-1, A-2, dan A3.

## Jurnal Teknik Sipil Unaya
Kelompok  kedua  adalah  yang  disebut silt  clay  material (bahan-bahan  lanau lempung)  yaitu  tanah  yang  butiran  halusnya (yang  lolos  saringan  No.  200)  paling minimum  36%  dari  berat  keseluruhan  tanah tersebut.  Jenis-jenis  yang  termasuk  kedalam kelompok ini adalah A-4, A-5, A-6, dan A-7. Ketentuan lainnya adalah banyaknya butiran yang lolos dari saringan-saringan nomor ; 10, 40, dan 200, disertai dengan tingkat batas cair, indeks  plastisitas,  dan  indeks  kelompok. Penentuan  indeks  kelompok  tanah  yang dipaparkan  oleh Hold dan Kovacs  (1981) , dengan perumusan sebagai berikut: GI=(0,2.a)+(0,005.a.c)+(0,01.b.d).........(1) dimana :
a  =  bagian  dari  persentase  yang  lolos saringan  No.  200  yang  lebih  besar dari  35  dan  tidak  melebihi  75, dinyatakan  sebagai  bilangan  bulat berkisar dari 1 sampai 40) b  =  bagian  dari  persentaseyang  lolos saringan  No.200  yang  lebih  besar dari  15  dan  tidak  melebihi  55, dinyatakan  sebagai  bilangan  bulat (berkisar dari 1 sampai 40)
c    =  bagian  dari  batas  cair  yang  lebih besar  dari  40  dan  tidak  lebih  besar dai  60,  dinyatakan  sebagai  bilangan bulat (berkisar dari 1 sampai 20) d  =  bagian  dari  indeks  palstisitas  yang lebih  besar  dari  10  dari  dan  tidak melebihi  30,  dinyatakan  dalam bilangan  bulat  (berkisar  dari  1 sampai 20)

## Sistem klasifikasi tanah USCS
Sehgal  (1979) mengemukakan,  bahwa tanah  yang  diklasifikasikan  menurut  sistem ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Pertama  adalah  tanah  yang  berbutiran  kasar (Coarse  Grained  Soil) ,  dengan  persyaratan bahwa  berat  butiran  yang  tertinggal  diatas saringan  no.  200  minimum  50%.  Kedua adalah  tanah  yang  berbutir  halus (Fine grained  soil) ,  dengan  persyaratan  bahwa butiran  tanah  yang  lolos  saringan  no.  200 minimum  50%.  Terakhir  adalah  berupa tanah-tanah organic (Organic soils) .
Pengelompokkan  jenis  pertama  dan kedua  telah  disebutkan,juga  berdasarkan tingkat  plastisitas  dan  gradasinya,tetapi kelompok  yang  terakhir  berdasarkan  pada pengamatan warna dan bau secara visual.

## Kuat Geser Tanah
Parameter  kuat  geser  tanah  diperlukan untuk  analisis-analisis  kapasitas  dukung tanah,  seperti  stabilitas  lereng  dan  gaya dorong pada dinding penahan tanah. Menurut teori Mohr  (1910) kondisi  keruntuhan  suatu bahan  terjadi  oleh  akibat  adanya  kombinasi keadaan  kritis  dari  tegangan  normal  dan tegangan geser.
Punmia (1980) memberikan batasan tentang  kuat  geser  tanah  yaitu  kemampuan butiran  tanah  untuk  dapat  menahan (menghambat)  akibat  pengaruh  tegangan geser  yang  bekerja  untuk  dapat  menahan kondisi  keruntuhannya  disebut  kuat  geser tanah  itu  sendiri,  sehubungan  dengan  hal tersebut, Takeda  (1977) mengemukakan
bahwa  kuat  geser  tanah  pada  hakikatnya terdiri dari dua (2) komponen yaitu:
a. Kekuatan  kohesi  yang  terkandung  dari macam  tanah  dan  kepadatannya,  tetap tidak terganggu pada beban vertikal yang bekerja pada bidang geser.
b. Kekuatan  gesekan  (sudut  geser  dalam) yang  berbanding  lurus  dengan  beban vertikal yang bekerja pada bidang geser.
Teori tentang kekuatan geser tanah pada mulanya dikemukakan oleh Coulumb (1977) dan terakhir digenerasikan oleh Mohr ( 1910 ) berpendapat bahwa kondisi keruntuhan suatu
bahan  terjadi  oleh  akibat  adanya  kombinasi keadaan  kritis  dari  tegangan  normal  dan tegangan  geser  pada  bidang  runtuhnya, dinyatakan dalam persamaan :
) .(   f  ……………………........(2)
Jika  hubungan  tegangan  normal  dan tegangan  geser  yang  berupa  sejumlah  titik yang  masing-masing  dihubungkan  maka berbentuk  garis  lengkung  (kurva).  Garis lengkung  tersebut  dinamakan  selubung keruntuhan mohr (failure envelope), dengan τ adalah  tegangan  geser    pada  saat  terjadinya keruntuhan  atau  kegagalan,  dan  σ  adalah tegangan normal pada saat kondisi tersebut.
Tabel 2. Klasifikasi sistem USCS
Sumber: Hary Christady Hardiatmo (2006)

## Jurnal Teknik Sipil Unaya
Coulumb beranggapan bahwa selubung keruntuhan geser itu adalah merupakan garis lurus  atau  fungsi  linear  yang  dituliskan  dari persamaan:
…….……………....... . (3) dimana :
τ  =  kuat geser tanah (kN/m 2 ) c  =  kohesi tanah (kN/m 2 )
ϕ  =  sudut  gesek  dalam  tanah  atau sudut gesek intern ( 0 ) σ  =  tegangan  normal  pada  bidang runtuh (kN/m 2 )
Gambar  1.  Grafik  hubungan  tegangan  normal terhadap tegangan geser Sumber : Bowles (1989)
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi kuat geser tanah
Bowles  (1986) mengemukakan, bahwa  kuat  geser  bukanlah  merupakan  hal yang  unik,  tetapi  tergantung  pada  beberapa hal  antara  lain:  jenis  tanah,  kadar  air, kepadatan,  metode  percobaan,  dan  lain- lainnya.  Kadar  air  tanah  mempunyai  efek penting  terutama  pada  tanah  jenis  lempung. Pengaruh  kadar  air  tanah  terhadap  kuat gesernya , bahwa makin besar kadar air tanah kuat geser akan terus menurun.

## Bahan Stabilisasi Semen
Semen  PC  adalah  bahan  hidrolis  yang dihasilkan  dengan  cara  mencampurkan  batu kapur  yang  mengandung  kapur  (CaO)  dan lempung  yang  mengandung  silika  (S i O 2 ), oksida  alumina  (AL 2 O 3 )  dan  oksida  besi (Fe 2 O 3 )  dalam  oven  dengan  suhu  kira-kira 145°C  sampai  menjadi  klinker.  Klinker  ini dipindahkan,  digiling  sampai  halus  disertai penambahan 3-5% gips untuk mengendalikan waktu pengikat semen agar tidak berlangsung terlalu cepat .
Selain memenuhi persyaratan kimia dan fisik,  semen  juga  mempuyai  sifat-sifat  lain seperti  hidrasi  semen,  kekuatan  pasta  semen dan  faktor  air  semen  Hal  yang  penting mendapat  perhatian  adalah  pengikatan  dan pengerasanya.  Pengikatan  adalah  peralihan dari  keadaan  keras,  sedangkan  pengerasan ialah penambahan kekuatan setelah pengikatan itu selesai. Pada proses pengikatan ada 2 tahap yaitu waktu awal pengikatan dan akhir  pengikatan.  Waktu  awal  pengikatan adalah  waktu  pada  saat  mulainya  semen menjadi  kaku  terjadi  dalam  jam  dan  menit setelah semen itu diaduk menjadi air. Waktu akhir  pengikatan  adalah  waktu  sampai mencapai  pastanya  menjadi  massa  yang keras.

## Pemadatan Tanah
Menurut Bowles  (1993), pemadatan merupakan  usaha  untuk  mempertinggi kerapatan  tanah  dengan  memakai  energi mekanis  untuk  menghasilkan  pemampatan partikel.  Energi  mekanis  yang  digunakan
ø tan     c
dalam  proses  pemadatan  dapat  merupakan usaha dari penumbukan (impact) , penekanan, penggetaran, dan penggilasan. Menurut Craig (1987) ,  pemadatan (compaction) adalah proses  naiknya  kerapatan  tanah  dengan memperkecil  jarak  antar  partikel  sehingga terjadi penyempitan volume udara.
Menurut  Sosrodarsono  dan Nakazawa (2005), bahwa  hubungan  antara  berat  isi kering  ( dry  density )  dari  tanah  yang  di padatkan  dengan  kadar  air  adalah  berubah- ubah secara parabolis atau lengkungan. Harga maksimum dari berat isi kering disebut berat isi kering maksimum (maximum dry density) dan kadar air yang diperoleh dari pemadatan ini disebut kadar air optimum (optimum water content).
Das  (1993) mengemukakan  bahwa percobaan–percobaan
pemadatan di
laboratorium  yang  umum  dilakukan  untuk mendapatkan berat volume kering maksimum dan  kadar  air  optimum  adalah  pengujian pemadatan  dengan  standar  proctor.  Prosedur pelaksanaan  pengujian  proctor  standar  telah dirinci dalam ASTM Test Designation T – 99.
Gambar  2.  Grafik  hubungan  kadar  air  dengan berat volume kering Sumber : Hary Christady Hardiatmo (2006)

## METODE PENELITIAN
Pekerjaan  awal  yang  dilakukan  berupa pengambilan  contoh  tanah  dan  diangkut  ke laboratorium  untuk  dilakukan  pengukuran sifat fisis dan mekanis.

## Pengumpulan Data
Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian ini  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  adalah  data  yang  diperlukan sebagai pendukung utama dalam analisis hasil penelitian.  Data  ini  diperoleh  dari  hasil pemeriksaan  atau  pengujian  langsung  di laboratorium. Adapun data yang termasuk ke dalam  data  primer  yaitu  data  sifat-sifat  fisis seperti  berat  jenis,  batas  plastis,  batas  cair serta  analisa  butiran,  dan  data  sifat  mekanis yang  berupa  kepadatan  optimum  dan  nilai pengembangan.  Data  sekunder  merupakan data pendukung data primer yang diperlukan dalam  penelitian  yaitu  berupa  angka  koreksi benda uji, angka kalibrasi alat pengujian, serta sketsa  lokasi  pengambilan  tanah  dan  lain sebagainya.  Data  sekunder  diperoleh  dari instansi-instansi  yang  terkait  dari  studi literatur dan konsultasi.

## Peralatan yang digunakan
Material yang digunakan pada penelitian ini adalah tanah dan semen pc. Baik itu untuk pengukuran sifat-sifat fisis maupun pengukuran  mekanik.  Penelitian  ini  terdiri dari  tiga  pengujian  utama  yaitu  pengujian sifat-sifat fisis tanah (mulai dari 0%, 4%, 8%, 12%  dan  16%),  selanjutnya  percobaan pemadatan  tanah  dan  pengujian  geser langsung.  Pada  pengujian  sifat-sifat  fisis

## Jurnal Teknik Sipil Unaya
tanah,  peralatan  yang  digunakan  terdiri  dari flask,  sungkup  vacum,  timbangan,  satu  set saringan,  mangkuk  casagrande,  hidrometer, thermometer, mixer dan oven.
Pengujian  mekanis  memakai  alat  yang terdiri  dari mold  proctor (cetakan)  yang berbentuk  silinder  yang  terbuat  dari  besi, timbangan, gelas ukur, pisau perata tanah, dan extruder yang digunakan terdiri dari dongkrak dan kerangka besi.

## Pengambilan sampel tanah
Tanah  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  tanah  lempung (soil  of clay) yang  berasal  dari  kawasan    Desa
Lampoh  Keude  Kecamatan  Kuta  Baro Kabupaten Aceh Besar, tanah lempung yang digunakan merupakan sampel tanah terganggu (disturbed  sample) ,    dan  diambil
dengan menggunakan sekop. Tanah
dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke Laboratorium  Mekanika  Tanah  Fakultas Teknik  Unsyiah,  kemudian  tanah  tersebut dimasukkan  kedalam  oven  dengan  suhu 115ºC,  selama  24  jam.  Tanah  tersebut selanjutnya  ditumbuk  dengan  menggunakan palu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah memecahkan gumpalan tanah sehingga tanah mudah untuk disaring.
Pencampuran (Stabilisasi)
Pencampuran  tanah  dengan  semen, dengan cara mencampurkan tanah dan semen secara  merata  didalam  suatu  wadah,  untuk mengetahui  bebarapa  banyak  tanah  dan semen  yang akan dicampur, terlebih dahulu harus diketahui berat tanah untuk satu sampel,
kadar air rata-rata, kadar air optimum (OMC = Optimum  Moisture  Content )  dan  berat volume  kering  maksimum  (  d max ).  Dari perhitungan  tersebut  akan  diperoleh  semen dan  air  yang  akan  diperlukan  dalam pencampuran tanah.
Setelah tanah dan semen tersebut merata lalu  ditambahkan  dengan  air  yang  telah dihitung  banyaknya.  Air  tersebut  diukur dengan  cara  memasukannya  ke  dalam  gelas ukur.  Lalu  tanah  yang  telah  selesai  diaduk dimasukkan  ke  dalam    kantong  plastik.  Hal ini untuk menjaga agar kadar air dalam tanah tidak berkurang.
Adapun dalam penelitian ini diuji 3 sampel untuk setiap persentase pencampuran bahan-bahan stabilisasi. Berikut ini ditampilkan  dalam  tabel  variasi  campuran bahan stabilisasi tanah asli.
Tabel 3. Variasi benda uji
Pembuatan  Benda  Uji    Untuk Pengujian Geser Langsung
Pembuatan masing-masing benda uji melalui pemadatan dengan kadar air optimum diambil dari hasil pengujian proctor test , berat tanah tiap mold 2.100 gram, berat mold 4,961 kg,  luas mold 1.105  cm 2 ,  tinggi  jatuh penumbuk 30,5 cm dengan 25 kali tumbukan
dengan  3  lapisan  dengan  masa  tunggu pemeraman  1  x  24  jam.  Sampel  tanah  dari mold  dikeluarkan  dengan  ekstruder.  Setelah sampel  dikeluarkan  dan  dilakukan  koreksi terhadap  tinggi  sampel  dengan  cara memotong  sampel  dengan wire  saw ,  tiap mold dicetak  benda  uji  sebanyak  3  buah untuk  pengujian  geser  langsung  dengan menggunakan cutting ring ( ring cetak), dengan tinggi sampel 2 cm  dan berdiameter 6,3 cm, luas sampel 31,157 cm 2 .

## Pengujian Geser Langsung
Test ini dimaksudkan untuk menentukan nilai  kohesi  (c)  dan  sudut  geser  dalam  (ø) secara  cepat.    Adapun  peralatan  yang digunakan dalam pengujian ini yaitu: loading machine,  shear  box,  loads,  sample  tube, proving ring, dial indicator 2 buah , wire saw ,
dan  peralatan  tambahan  yaitu: moisture content  test  set,  wash  bottle,  stop  watch, vernier caliper, spatula.
Adapun  prosedur  pengujian  ini, siapkan  benda  uji  sebanyak  3  buah, masukkan  contoh  tanah  kedalam  tabung pembuat  yaitu  ( sample  tube ),  kemudian keluarkan dengan alat pengeluarnya ( extruder ).  Ratakan  tanah  yang  menonjol dikedua  ujung  benda  uji  dengan  pisau pemotong  ( wire  saw ),  timbang  sampel dengan  ketelitian  0,1  gram,  stel  bak  geser ( shear  box )  dimana  plat  geser  bawah diletakkan  pada  permukaan  dasar  bak perendam  kemudian  kencangkan  bak pengunci. Setalah itu pasang plat geser bawah diletakkan  pada  permukaan  dasar  bak
perendam  kemudian  kencangkan  baut pengunci.
Setelah  itu  pasang  plat  geser  atas, kemudian  pasang  pen  sehingga  plat  geser bawah  dan  atas  lubangnya  akan  simetris. Kemudian masukan plat alas, dan batu pori. Setelah  itu  letakkan  sampel  tanah  kemudian himpit dengan batu pori dan penekan contoh. Pasang instalasi muatan dan palang kecilnya akan berhubungan dengan lengan keseimbangan,  kemudian  atur  handle  stelan seimbangnya.  Pasang  dial  pergeseran  dan proving  ring.  Atur  posisi  jarum  pergeseran pada angka nol dan atur pula dial proving ring pada angka nol. Isi bak perendam dengan air sesuai  kebutuhan.  Pasang  beban  pertama 0,509 kg. Buka pen pengunci lalu putar pen perenggang,  putar  engkol  sehingga  tanah mulai menerima beban geser.
Baca dial pergeseran setiap 15 detik sampai  tercapai  beban  maksimum  atau deformasi 10% diameter benda uji. Masukan sampel kedua sesuai prosedur, gunakan beban 1,536  kg.  Untuk  sampel  ketiga  lakukan seperti  prosedur,  gunakan  beban  3,59  kg. Perawatan dilakukan dengan cara mengeringkan bak perendam setelah percobaan  selesai.  Bersihkan  cincin  geser terutama  bidang  gesernya  agar  tidak  terjadi hambatan  bila  diberikan  beban  horizontal. Lumasi  as  pendorong  yang  menempel  pada proving ring agar dapat bergerak bebas tanpa hambatan.  Buka  box  gigi  penggeraknya. Buka  keempat  baut  tersebut  lalu  periksa  isi box  tersebut,  kencangkan  baut  ( borg ) penahan gigi dan tambahkan oli secukupnya,

## Jurnal Teknik Sipil Unaya
putar engkol maju mundur sampai lancar.

## HASIL PEMBAHASAN
Klasifikasi menurut AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) dilakukan
berdasarkan  hasil  analisis  saringan  dan pengujian sifat-sifat fisis tanah. Data dari hasil analisis  saringan  pada Tabel 4  menunjukkan bahwa tanah yang lolos saringan nomor 200 (Ø  0,074  mm)  adalah  54,03%    lebih  dari 36%, sehingga tanah tersebut termasuk tanah lempung dengan  simbol kelompok A-4, A-5, A-6,  dan  A-7.  Berdasarkan  batas  cair  (LL) sebesar  54,25%  yang  lebih  besar  dari  40%, dan  indek  plastis  (PI)  sebesar  25,68%  yang lebih  besar  dari  11%,  maka  tanah  tersebut dimasukkan dalam kelompok A-7. Kelompok A-7 dibagi lagi atas A-7-5 dan A-7-6. Apabila indeks plastis lebih kecil sama dengan batas cair    kurang  30  (PI  ≤  LL-30),  maka  tanah tersebut  dapat  digolongkan  ke  dalam  tanah dengan  golongan  A-7-5  dan  apabila  indeks plastis  lebih  besar  dari  batas  cair  kurang  30 (PI  >  LL-30),  maka  tanah  tersebut  dapat digolongkan  ke  dalam  tanah  dengan golongan  A-7-6.  Berdasarkan  indeks  plastis sebesar 25,68  tanah tersebut digolongkan  ke dalam kelompok A-7-6.
Tabel  4.  Hasil  pengujian  sifat-sifat  fisis tanpa campuran
Kualitas tanah tersebut dapat ditentukan berdasarkan  indeks  kelompoknya.  Indeks kelompok  ditentukan  dari  nilai  batas  cair, indeks  plastis  dan  persentase  butiran  yang lolos  saringan  200,  dengan  menggunakan Persamaan 2.1 yaitu GI = (0,2 x 19) + (0.05 x 19  x  14)  +  (0,01  x  39  x  16) = 23 maka didapat indeks kelompoknya sebesar 16. Nilai yang  didapat  ini  menunjukkan  bahwa  tanah Desa  Lampoh  Keude  termasuk  tanah lempung  yang  tergolong  kedalam  kelompok A-7-6 (16).
Penentuan  jenis  tanah  menurut  sistem USCS  didasarkan  pada  analisis  saringan, batas  cair  dan  batas  plastis.  Berdasarkan analisa  saringan  menunjukkan  bahwa  tanah yang lolos saringan 200 adalah 54,03% yaitu lebih besar dari 50%, sehingga tanah tersebut dimasukkan  kedalam  fraksi  tanah  yang berbutir  halus.  Berdasarkan  nilai  batas  cair sebesar  54,25%  yaitu  lebih  besar  dari  50%, tanah  tersebut  dimasukkan  ke  dalam kelompok CH.
Tabel 5. Kadar air pemadatan
Tabel  6a.  Data  parameter  kohesi  sudut geser pada campuran semen 0%
Tabel  6b.  Data  parameter  kohesi  sudut geser pada campuran semen 4%
Tabel  6c.  Data  parameter  kohesi  sudut geser pada campuran semen 8%
Tabel  6d.  Data  parameter  kohesi  sudut geser pada campuran semen 12%
Tabel  6e.  Data  parameter  kohesi  sudut geser pada campuran semen 16%
Gambar  3a.  Grafik  -  pada  0%  campuran semen
Gambar  3b.  Grafik  -  pada  4%  campuran semen
Gambar  3c.  Grafik  -  pada  8%  campuran semen
Gambar  3d.  Grafik  -  pada  12%  campuran semen
Gambar  3e.  Grafik  -  pada  16%  campuran semen
Penggunaan semen pada material tanah lempung  asal  Desa  Lampoh  Keude Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar berpengaruh terhadap peningkatan  parameter nilai ø dan c. Benda uji tanah yang dicampur dengan  bahan  stabilisasi  berupa  semen  pada

## Jurnal Teknik Sipil Unaya
material  tanah lempung memiliki nilai ø dan c lebih tinggi dibandingkan dengan benda uji yang tidak dicampur dengan bahan stabilisasi. Dengan  meningkatnya  nilai  ø  dan  c  berarti meningkat  pula  kemampuan  daya  dukung tanah tersebut. Dengan demikian penggunaan semen  untuk  tanah  yang  mengandung lempung  sangat  efektif  untuk  meningkatkan kemampuan daya dukung tanah. Berdasarkan hasil  yang  diperoleh,  semakin  tinggi persentase  penambahan  semen  semakin tinggi pula nilai ø dan c. Hal ini dapat dilihat pada  semen  campuran  4%,  8%,  12%  dan 16%  menunjukan  nilai  ø  dan  c  yang  terus meningkat. Semen berfungsi sebagai material yang  merubah  sifat-sifat  fisis  dan  mekanis tanah secara proses kimia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Tanah  lempung  Desa  Lampoh  Keude termasuk  ke  dalam  lempung  anorganik dengan plastisitas tinggi yang disimbolkan dengan  CH  menurut  sistem USCS dan termasuk golongan A-7-6 menurut sistem klasifikasi AASHTO.
2. Penambahan  campuran  semen  dapat meningkatkan  nilai  ø  dan  c  tanah lempung.
3. Semen  dapat  digunakan  sebagai  material stabilisasi  tanah  lempung  dan  mampu menambah daya dukung tanah.
4. Kuat  geser  tanah  lempung  meningkat sejalan dengan penambahan kadar semen.

## Saran
Penelitian tanah lempung Desa Lampoh Keude  agar  dilanjutkan  dengan  material stabilisasi lain  seperti bahan yang dihasilkan dari  limbah  industri,  dengan  demikian  dapat membantu mengurangi sampah industri yang terbuang percuma.

## DAFTAR PUSTAKA
Bowles,  J.  E.,  &  Johan  K.  Hainim  1993.
Sifat-sifat  Fisis  dan  Geoteknis Tanah  (Mekanika  Tanah). Edisi  ke dua . Jakarta: Erlangga .
Craig. R.F., 1987. Mekanika Tanah. Edisi ke empat. Jakarta: Erlangga .
Das,  B.M.,  1993. Mekanika  Tanah
(Prinsip-prinsip Rekayasa
Geoteknis) . Jakarta: Erlangga .
Dunn, I. S, Anderson, L. R Kiefer, 1992.
Dasar-Dasar  Analisis  Geoteknik , IKIP  Semabu:  Tempurung  Kelapa Press.
Hardiyatmo, C. H, 2006. Mekanika Tanah
I. Yogyakarta:  Fakultas  Teknik
Universitas Gajah Mada.
Ismail,M.A., 1995. Buku Petunjuk
Pratikum  Mekanika  Tanah  dan
Cara Menulis  Laporan. Banda Aceh:  Fakultas  Teknik  Universitas Syiah Kuala.
Purnomo, E.S.J  & G.D. Soedarmo, 1997.
Mekanika  Tanah  2 .  Malang:
Kanisius.
Sosrodarsono,  S,  &  Nakazawa,  K,  2005.
Mekenika  Tanah  dan  Teknik Pondasi . Jakarta: Pradn